PEL CAV. E. FRANCFORT 8'^ 



comune di S. Carlo, è destinato a trattare da 200 a 3oo quintali in 

 24 ore, quantità facilmente ottenibili dai vasti lavori antichi e moderni 

 delle miniere Cani, nei quali solamente quella parte dei filoni fu estratta, 

 che era abbastanza ricca per subire le operazioni costose finora nella valle 

 adottate per l'amalgamazione. 



Era dunque sopratutto necessario che io ad ogni modo potessi sciogliere 

 la questione, se l'oro si trovasse ne' minei'ali allo stato nativo meccani- 

 camente diviso, ovvero in istato di chimica combinazione. 



Lunga serie di esperimenti da me fatti nello scorso e nel corrente 

 anno sopra parecchi minerali provenienti tanto dalle miniere Cani, che 

 da altre località della valle, tutti piii o meno piritiferi, e senza oro vi- 

 sibile nemmeno col microscopio, mi hanno fehcemente portato alla con- 

 clusione che l'oro vi si trovi costantemente allo stato nativo. 



Il sistema seguito per provai"e questo fatto fu il seguente : i minerali 

 furono anzitutto lori'efatti per scomporre la pirite ordinaria od arsenicale, 

 e per produrre ossidi di ferro meno pesanti della pirite stessa. I minerali 

 furono quindi ridotti in polvere impalpabile e vennero trattali nella così 

 detta hatea, piccolo apparecchio di lavaggio molto usato nelle miniere 

 orifere del Brasile per fare simili prove, servendomi in questa operazione, 

 che richiede mano esperta , del signor James Robets , ora Capo minatore 

 dell'Impresa, il quale per una pratica molti anni fatta nell'AusIralia ed 

 in America ha potuto rendersi abilissimo in tali operazioni. 



In quasi tutti i casi l'oro divenne visibile dopo il compimento del 

 lavaggio nella batea, e ciò che è straordinario molti campioni provenienti 

 da punti nella miniera che all'amalgamazione ordinariamente in uso non 

 davano punto oro, producevano nella batea una bella mostra del metallo 

 prezioso. 



Le ricerche sovracitate furono fatte, come dissi, in minerali torrefatti, 

 afTme di convertire il solfuro in ossido di ferro, che ha un minor peso 

 specifico, e quindi si separa più facilmente dall'oro. 



Ma siccome mi fu obbiettato che l'oro non sia già allo stato metallico 

 nel minerale stesso , ma passi a questo stato per solo effetto della tor- 

 refazione , ho ripetuto le medesime esperienze in minerali non tori'efatti 

 e con mio pieno soddisfacimento mi riesci egualmente di ottenerne il 

 metallo prezioso in particelle visibili. 



Non niego che la concentrazione alla batea rfesciva sempre meglio 

 col minerale torrefatto, producendo una maggior quantità d'oi'o visibile. 



